366 



Kiezel en aluinaarde, met ijzer verontreinigd 10.! %• 



Koolzure kalk 794 » 



Koolzuur en magnesia enz 10 » 



Te zamen . . . . 100 %. 



De verhouding van den koolzuren kalk tot de kiezel- en 

 aluinaarde (klei) is dus, in den ongebranden mergel, nage- 

 noeg als 88 tot 12, zoodat de daaruit gebrande kalk, vol- 

 gens Vuat, behoort tot de middelbare waterkalken. 



Door praktische proeven is de uitkomst van het schei- 

 kundig onderzoek geheel bevestigd. 



De kalk kon bij die proef vrij goed, op één deel er van , 

 twee deelen zand verdragen (alles droog gemeten). 



Met aldus vervaardigden mortel, weiden vierkante blokjes 

 vervaardigd, van -b een palm □ en 2^ a 3 dm. dikte, die, 

 nadat zij een korten tijd (-J- a V uur) in de lucht wat wa- 

 ren uitgedroogd, voorzigtig onder water werden geplaatst, 

 en na 24 uren reeds goed begonnen te verstijven, terwijl 

 ze daarna steeds in hardheid toenamen , alles veel beter 

 dan de eveneens behandelde, gelijksoortige blokjes , vervaar- 

 digd van Japara kalk met zand en gemalen steen (basterd- 

 tras). Ook in de lucht versteenden deze blokjes veel be- 

 ter, dan de uit den Japara-kalk met zand gelijktijdig ver- 

 vaardigde en even goed, zoo niet beter, dan de uit gelijke 

 deelen Japara kalk, cement (gestampte steen) en zand te 

 zamen gestelde. 



Daar nu nieuw metselwerk, gedurende het optrekken, aan- 

 houdend bevochtigd wordt, en — althans dan — ook steeds 

 aan regen blijft blootgesteld, is het op grond van het bo- 

 venstaande ongetwijfeld te verwachten, dat de meerdere 

 geschiktheid van den Sadjenschen waterkalk, bij het ge- 

 bruik in het groot, voor alle soort van metselwerk nog meer 

 aan den dag zal komen, dan reeds bij boven beschreven, 

 kleine en in een droog vertrek genomen proef, het geval is 



geweest. 



Ook dit vermoeden werd voorloopig reeds bevestigd, bij 



